©Jurusan Teknik Sipil Itenas | No. 3 | Vol. 5
Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI
ZULFIKAR COZY, PRIYANTO SAELAN
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung Email: cozyzulfikar347@gmail.com

## ABSTRAK
Lumpur  pada  pasir  akan  menghalangi  lekatan  antara  pasta  semen  dengan permukaan pasir, yang berakibat kekuatan mortar berkurang, dan akhirnya kuat tekan beton  juga akan ikut berkurang.  Kandungan lumpur dalam pasir dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari 5% menurut SNI. Namun demikian perlu diteliti lebih lanjut  seberapa  besar  sebenarnya  kandungan  lumpur  dalam  pasir  yang menyebabkan kuat tekan beton mengalami penurunan secara signifikan. Dalam penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  kadar  lumpur  dalam  pasir  terhadap kuat tekan beton pada umur 28 hari dengan variasi kadar lumpur yang terdapat pada pasir yaitu 0%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; 15%; dan 17,5%. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10 cm tinggi 20 cm, slump rencana yang digunakan yaitu 30 mm-60 mm dan 60 mm-180 mm dengan kuat tekan beton rencana 30 MPa. Hasil penelitian menunjukan penurunan kuat tekan beton  terjadi  pada  kadar  lumpur  lebih  dari  5%.  Penurunan  kuat  tekan  beton terjadi  pada  kadar  lumpur  5%  sampai  dengan  kadar  lumpur  15%,  mencapai maksimal 16%.
Kata kunci : lumpur, kuat tekan beton, pasir

## ABSTRACT
The sludge content in the sand will block the attachment between cement paste and the surface of the sand, resulting in reduced mortar strength, and finally the compressive strength of the concrete will also decrease. The sludge content in sand is limited to not more than 5% according to SNI. However, it needs to be investigated  further  on  how  much  the  actual  sludge  content  in  the  sand  that causes concrete compressive strength has decreased significantly. In this study to  determine  the  effect  of  the  level  of  sludge  in  the  sand  on  the  compressive strength of concrete at 28 days with variations in the levels of sludge found in sand,  namely  0%,  5%,  7.5%,  10%,  12.5%,  15%  and  17.5%.  The  specimens used  were  cylindrical  with  a  diameter  of  10  cm  in  height  20  cm,  the  planned slump used was 30 mm-60 mm and 60 mm-180 mm with a concrete compressive strength  of  30  MPa  planned.  The  results  showed  a  decrease  in  concrete compressive strength in sludge content  of more than 5%. Decreasing concrete compressive  strength  occurs  at  5%  sludge  content  up  to  15%  sludge  content, reaching a maximum of 16%.
Keywords : sludge, compressive strength, sand

## Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI

## 1. PENDAHULUAN
Pasir  merupakan  salah  satu  material  pengisi  yang  digunakan  dalam  campuran  beton.  Pasir pada dasarnya mengandung lumpur karena keberadaannya di tanah. Lumpur yang terdapat pada  permukaan  pasir  dapat  mengganggu  lekatan  antara  permukaan  butiran  pasir  dengan pasta  semen  sehingga  berakibat  mengurangi  kuat  tekan  beton.  Membebaskan  pasir  dari kandungan  lumpur  merupakan  usaha  yang  tidak  efektif  dan  tidak  realistis.  Usaha  yang dilakukan adalah membatasi kadar lumpur dalam pasir sedemikian rupa kandungannya yang pengaruhnya terhadap kuat tekan beton dapat diabaikan. Karena pengaruh buruk tersebut, maka kandungan lumpur dalam agregat halus (pasir) dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari 5% menurut  SNI.  Batasan  kandungan  lumpur  sebesar  5%  dapat  dianggap  sebagai  kandungan maksimum  lumpur  yang  pengaruhnya  terhadap  kuat  tekan  beton  dapat  diabaikan.  Namun demikian perlu diteliti lebih lanjut seberapa besar sebenarnya kandungan lumpur dalam pasir yang menyebabkan kuat tekan beton mengalami penurunan secara signifikan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengaruh Kadar Lumpur Pasir dalam Agregat pada Campuran Beton
Beton  adalah  campuran  bahan  yang  tersusun  dari  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan semen yang membentuk pasta semen sebagai bahan pengikat. Pasta semen akan mengikat agregat halus membentuk mortar yang melekat pada permukaan agregat kasar. Mekanisme transfer  beban  pada  beton  keras  dimodelkan  oleh  Avram  dan  rekan  dalam  Al-Attar  (2013) yang disajikan pada Gambar 1 .

## Gambar 1. Mekanisme transfer beban pada beton
(Sumber: Al-Attar, T. S.,2013)
Jika beton memikul beban tekan, maka  beban tekan akan diteruskan oleh mortar kepada agregat kasar. Akibat beban tekan pada agregat kasar maka terdapat bagian agregat kasar yang  mengalami  tarik.  Karena  beton  lemah  terhadap  tarik  maka  lekatan  mortar  pada permukaan  agregat  kasar  yang  tertarik  akan  terlepas.  Saat  lekatan  mortar  terlepas  pada bagian  agregat  kasar  yang  tertarik  maka  beban  akan  dipikul  oleh  mortar  pada  bagian agregat  kasar  yang  tertekan.  Pada  kondisi  ini  agregat  kasar  akan  berfungsi  sebagai tumpuan  mortar.  Karena  kekuatan  agregat  kasar  lebih  tinggi  daripada  kekuatan  mortar maka keruntuhan akan terjadi pada mortar.
Serpihan keruntuhan beton pada agregat kasar akan memperlihatkan adanya mortar yang melekat  pada  bagian  agregat  kasar  yang  tertekan,  dan  bagian  agregat  kasar  yang  tanpa mortar karena lekatannya terlepas. Bentuk serpihan keruntuhan beton pada agregat kasar diperlihatkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Serpihan keruntuhan beton pada agregat kasar (Sumber: Al-Attar, T. S.,2013)
Berdasarkan  mekanisme  keruntuhan  beton  ini  maka  kuat  tekan  beton  ditentukan  oleh kekuatan mortar. Selanjutnya kekuatan mortar ditentukan oleh lekatan antara pasta semen dengan permukaan agregat halus.
Jika  pada  permukaan  agregat  halus  mengandung  lumpur  maka  lumpur  ini  akan menghalangi lekatan antara pasta semen dengan permukaan agregat halus, yang berakibat kekuatan  mortar  berkurang,  dan  akhirnya  kuat  tekan  beton  juga  akan  ikut  berkurang. Mengingat  mekanisme  mortar  pada  agregat  kasar  yang  tertekan  adalah  mekanisme bertumpu maka adanya lumpur pada agregat kasar tidak besar pengaruhnya dibandingkan dengan adanya lumpur pada agregat halus karena mekanisme agregat halus dengan pasta semen adalah mekanisme lekatan. Semakin banyak kandungan lumpur pada agregat halus maka kekuatan beton akan semakin berkurang.

## 2.2 Penelitian Tentang Kandungan Lumpur Pasir dalam Campuran Beton
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan  sebagai  bahan  perbandingan  dan  kajian.  Adapun  hasil-hasil  penelitian  yang dijadikan  perbandingan  tidak  terlepas  dari  topik  penelitian  yaitu  mengenai  tinjauan  ulang kadar lumpur maksimum lumpur pasir dalam campuran beton.
Pertama  adalah  penelitian  oleh  Sayogyo,  S.  (2006)  dengan  judul  Studi  Pengaruh  Kadar Lumpur  Pada  Beton  Normal  dan  Mutu  Tinggi,  Universitas  Mercu  Buana.  Pada  tahap perencanaan dan pembuatan campuran beton menggunakan desain campuran dengan kuat tekan rencana 25 MPa dan 30 MPa pada umur 28 hari dengan jumlah sampel 54 buah yang berbentuk silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
Hasil dari penelitian Sayogyo, S. (2006) didapatkan bahwa kuat tekan dengan mutu 𝑓 𝑐 ′ 30 MPa terjadi penurunan kuat tekan pada prosentase kadar lumpur 9%-12% dan penurunan kuat  tarik  terjadi  pada  prosentase  6%-9%.  Sedangkan  pada  mutu 𝑓 𝑐 ′ 25  MPa  penurunan kuat  tekan  terjadi  pada  prosentase  3%-6%  dan  penurunan  kuat  tariknya  terjadi  pada prosentase 9%-12%.
Kedua  adalah  penelitian  oleh  Septianto,  H.  (2012)  dengan  judul  Pengaruh  Kandungan Lumpur  pada  Agregat  Halus  terhadap  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Normal, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pada  tahap  perancangan  dan  pembuatan  campuran  beton  menggunakan  desain  campuran ( mix  design)  dengan  kuat  tekan  rencana  20  MPa  pada  umur  28  hari  dengan  variasi kandungan lumpur 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; dan 10%. Jumlah sampel 30 buah silinder beton

## Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI
dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil pengujian kuat tekan beton diberikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton pada Umur 28 Hari
Kadar Lumpur [%] 𝒇 𝒄 ′ [MPa] Rata-rata Kuat Tekan Beton [MPa] 0 29,78 31,52
32,10 32,67 2,5 30,57
29,93
29,67 29,55 5 26,61
27,52 28,20 27,74
7,5 25,25
25,48
26,04 25,14 10
22,99 22,19 22,42 21,17
(Sumber: Septianto, H., 2012)
Dari  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  kandungan  lumpur  pada  agregat  halus  terhadap kuat tekan beton didapatkan hasil kuat tekan rata-rata beton dengan kandungan lumpur 0% = 31,25 MPa; 2,5% = 29,93 MPa; 5% = 27,52 MPa; 7,5% = 25,48 MPa; dan 10% = 22,19 MPa.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kandungan  lumpur  memengaruhi  kuat  tekan  beton. Beton  yang  kandungan  lumpurnya  sedikit  lebih  kuat  dibandingkan  beton  yang  kandungan lumpurnya banyak.
Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Priastiwi, Y. A. (2013) dengan judul Pengaruh Kadar Lumpur pada Agregat Halus dalam Mutu Beton, Universitas Diponegoro.
Pada  tahap  perencanaan  dan  pembuatan  campuran  beton  menggunakan  desain  campuran dengan kuat tekan beton rencana 30 MPa pada umur 28 hari dengan lima variasi kandungan lumpur yang terdapat pada agregat halus (pasir) yaitu kategori pasir dengan kadar lumpur bersih (1% & 2%), pasir dengan kadar lumpur sedang (4%), dan pasir dengan kadar lumpur kotor (7% & 12%). Jumlah sampel 90 buah silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil pengujian kuat tekan beton rata-rata pada penelitian ini diberikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Nilai Kuat Tekan Rata-rata pada Berbagai Variasi Kandungan Lumpur
No. Benda Uji Berat Silinder Rata-rata [gram] Kuat Tekan Rata-rata [MPa] 1 Kadar lumpur dalam pasir 1% 13.123,33 36,88 2 Kadar lumpur dalam pasir 2% 13.102,40 36,47 3 Kadar lumpur dalam pasir 4% 13.093,00 33,92 4 Kadar lumpur dalam pasir 7% 12.606,11 31,34 5 Kadar lumpur dalam pasir 12% 12.524,87 31,25
(Sumber: Priastiwi, Y. A., 2013)
Berdasarkan hasil nilai kuat tekan rata-rata beton pada berbagai variasi kandungan lumpur pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengaruh kandungan lumpur terhadap kuat tekan beton cukup signifikan dimana semakin bersih beton maka kuat tekan beton akan semakin tinggi. Kuat  tekan  beton  rata-rata  kadar  lumpur  bersih  (36,68  MPa)  lebih  besar  dari  kuat  tekan beton  rata-rata  kadar  lumpur  sedang  (33,92  MPa)  dan  kotor  (31,30  MPa).  Dibandingkan dengan kadar lumpur kotor terjadi kenaikan kuat tekan rata-rata untuk kadar lumpur sedang sebesar 2,62 MPa (8,37%), dan kadar lumpur bersih sebesar 5,38 MPa (17,19%).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bagan alir penelitian dilakukan dengan metode yang ditunjukan pada Gambar 3 .
Gambar 3. Bagan Alir Penelitian

## 3.1 Data Penelitian
Data penelitian yang digunakan mencakup data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Data kuat tekan rencana 30 MPa.
2. Data  material  yang  digunakan,  yaitu  didapat  melalui  pengujian  dan  pemeriksaan material,  meliputi  kadar  kandungan  lumpur  pasir  0%;  5%;  7,5%;  10%;  12,5%;  15%; dan 17,5%; berat jenis agregat halus dan kasar.
3. Data  komposisi  campuran  beton  yang  digunakan  untuk  membuat  benda  uji  berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm sebanyak 42 buah, yang diperlihatkan pada Tabel 3 , Tabel 4 , dan Tabel 5 . Komposisi campuran berdasarkan  SNI 03-2834- 2000.
Data  hasil  kuat  tekan  beton  berdasarkan  pengujian  kuat  tekan  beton  menurut  SNI 1974:2011.

## Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI
Tabel 3. Komposisi Campuran Beton Slump 30 mm-60 mm Bahan Kadar Lumpur [%] 0 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Berat Semen [kg/m 3 ] 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 Berat Air [kg/m 3 ] 210 210 210 210 210 210 210 Berat Pasir [kg/m 3 ] Pasir [kg/m 3 ] 771,65 733,07 713,78 694,49 675,19 655,90 636,61 Lumpur [kg/m 3 ] 0 38,58 57,87 77,17 96,46 115,75 135,04 Total Berat Pasir [kg/m 3 ] 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 Berat Batu Pecah [kg/m 3 ] 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 Slump Aktual [mm] 55 39 41 34 47 32 30 Kuat  Tekan  Uji  Rata-rata 7 Hari [MPa] 12,33 15,9 15,61 16,95 11,37 15,73 12,67 Prediksi Kuat Tekan Rata-rata 28 Hari [MPa] 18,96 24,46 24,01 26,07 17,49 24,2 19,49 Tabel 4. Komposisi Campuran Beton Slump 60 mm-180 mm Bahan Kadar Lumpur [%] 0 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Berat Semen [kg/m 3 ] 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 Berat Air [kg/m 3 ] 236 236 236 236 236 236 236 Berat Pasir [kg/ m 3 ] Pasir [kg/m 3 ] 928,51 882,08 858,87 835,66 812,45 789,23 766,02 Lumpur [kg/m 3 ] 0 46,43 69,64 92,85 116,06 139,28 162,49 Total Berat Pasir [kg/m 3 ] 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 Berat Batu Pecah [kg/m 3 ] 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 Slump Aktual [mm] 90 85 125 80 75 75 65 Kuat Tekan Uji Rata-rata 7 Hari [MPa] 13,92 15,06 14,24 12,65 13,98 13,21 12,15 Prediksi Kuat Tekan Rata-rata 28 Hari [MPa] 21,41 23,16 21,90 19,46 21,50 20,3 18,53

## Tabel 5. Benda Uji Kuat Tekan Beton
Kadar Lumpur [%] Nilai Slump [mm] Bentuk Benda Uji Silinder  Jumlah Benda Uji [buah] 0 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 5 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 7.5 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 10 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 12.5 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 15 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 17.5 30-60  60-180 10 cm x 20 cm 6 Jumlah Total Benda Uji 42

## 3.2 Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Kandungan lumpur pasir (0%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; 15%; dan 17,5%).
2. Nilai slump yang digunakan 30 mm-60 mm dan 60 mm-180 mm.

## 3.3 Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara membuat grafik yang menggambarkan hubungan antara kuat tekan beton terhadap kadar lumpur pasir.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Hasil pengujian kuat tekan beton tertera pada Tabel 6 dan Tabel 7 .
Tabel 6. Hasil Uji Kuat Tekan Beton dengan Slump 30 mm-60 mm Bahan Kadar Lumpur [%] 0 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Berat Semen [kg/m 3 ] 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 Berat Air [kg/m 3 ] 210 210 210 210 210 210 210 Berat Pasir [kg/m 3 ] Pasir [kg/m 3 ] 771,65 733,07 713,78 694,49 675,19 655,90 636,61 Lumpur [kg/m 3 ] 0 38,58 57,87 77,17 96,46 115,75 135,04 Total Berat Pasir [kg/m 3 ] 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 771,65 Berat Batu Pecah [kg/m 3 ] 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 909,14 Slump Aktual [mm] 55 39 41 34 47 32 30 Kuat  Tekan  Uji  Rata-rata 7 Hari [MPa] 12,33 15,9 15,61 16,95 11,37 15,73 12,67 Prediksi Kuat Tekan Rata-rata 28 Hari [MPa] 18,96 24,46 24,01 26,07 17,49 24,2 19,49 Tabel 7. Hasil Uji Kuat Tekan Beton dengan Slump 60 mm-180 mm Bahan Kadar Lumpur [%] 0 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Berat Semen [kg/m 3 ] 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 420,08 Berat Air [kg/m 3 ] 236 236 236 236 236 236 236 Berat Pasir [kg/m 3 ] Pasir [kg/m 3 ] 928,51 882,08 858,87 835,66 812,45 789,23 766,02 Lumpur [kg/m 3 ] 0 46,43 69,64 92,85 116,06 139,28 162,49 Total Berat Pasir [kg/m 3 ] 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 928,51 Berat Batu Pecah [kg/m 3 ] 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 639,28 Slump Aktual [mm] 90 85 125 80 75 75 65 Kuat Tekan Uji Rata-rata 7 Hari [MPa] 13,92 15,06 14,24 12,65 13,98 13,21 12,15 Prediksi Kuat Tekan Rata-rata 28 Hari [MPa] 21,41 23,16 21,90 19,46 21,50 20,3 18,53
Grafik  hubungan  antara  kuat  tekan  beton  terhadap  kadar  lumpur  tertera  pada Gambar  4 dan Gambar 5 .

## Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI
Gambar 4. Grafik hubungan antara kuat tekan beton terhadap kadar lumpur dengan slump 30 mm-60 mm
Gambar 5. Grafik hubungan antara kuat tekan beton terhadap kadar lumpur dengan slump 60 mm-180 mm

## 4.2 Pembahasan
Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil penelitian:
1. Kuat tekan beton rata-rata umur 7 hari pada kondisi kadar lumpur 0% untuk slump 30 mm-60  mm  mencapai  12,33  MPa.  Hasil  uji  ini  tidak  mencapai  kuat  tekan  beton  yang diprediksi  yaitu  19,5  MPa.  Hal  yang  sama  diperlihatkan  pada slump  60  mm-180  mm, yaitu  kuat  tekan  uji  rata-rata  mencapai  13,92  MPa.  Penyebab  tidak  tercapainya  kuat tekan  beton  tersebut  diduga  disebabkan  oleh  miringnya  permukaan  benda  uji.  Hal  ini terjadi  juga  pada  benda  uji  yang  mengandung  lumpur.  Prediksi  kuat  tekan  28  hari menggunakan  kuat  tekan  hasil  uji  7  hari  yang  besarnya  65%  dari  kuat  tekan  28  hari memiliki keakuratan yang sangat baik berdasarkan hasil penelitian dari Hermansyah, F. (2019). Hasil penelitian Hermansyah ini diperlihatkan pada Tabel 8 dan Tabel 9 .
Tabel 8. Hasil Uji Tekan Beton dengan Kuat Tekan Target 27,38 MPa
Uraian TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,001 4,242 4,408 4,575 4,742 Kuat tekan 7 hari [MPa] 19,87 18,09 18,25 18,66 19,11 Kuat tekan 28 hari [MPa] 29,1 29,4 29,4 28,8 29,8 Uraian FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,001 4,001 4,001 4,001 4,001 Kuat tekan 7 hari [MPa] 18,32 19,31 18,85 17,92 17,12 Kuat tekan 28 hari [MPa] 28,6 28,9 28,7 27,8 27,1 (Sumber: Hermansyah, F., 2019)
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 0 5 10 15 20 Kuat T eka n ra ta -ra ta [MPa ] Prosentase Kadar Lumpur (%) Uji Kuat Tekan Beton Slump 30 mm-60 mm 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 0 5 10 15 20 Kuat T eka n ra ta -ra ta [MPa ] Prosentase Kadar Lumpur (%) Uji Kuat Tekan Beton Slump 60 mm-180 mm

## Tabel 9. Hasil Uji Tekan Beton dengan Kuat Tekan Target 47,38 MPa
Uraian TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,001 4,242 4,408 4,575 4,742 Kuat tekan 7 hari [MPa] 31,1 32,14 31,16 32,1 32,7 Kuat tekan 28 hari [MPa] 48,6 48,7 48,5 48,1 48,6 Uraian FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 Modulus Kehalusan Gabungan 4,001 4,001 4,001 4,001 4,001 Kuat tekan 7 hari [MPa] 32,5 32,3 31,6 30,6 29,3 Kuat tekan 28 hari [MPa] 48,1 48,1 47,8 47,1 45,8
(Sumber: Hermansah, F., 2019)
2. Kuat tekan kadar lumpur 0% lebih rendah dari kuat tekan pada kadar lumpur 5%. Kadar lumpur yang diizinkan adalah 5% sehingga kuat tekan beton dianggap tidak mengalami penurunan. Mengingat hasil uji kuat tekan pada kadar lumpur 0% lebih rendah dari kuat tekan  beton  ada  kadar  lumpur  5%  maka  untuk  mengevaluasi  kuat  tekan  beton  pada kadar  lumpur  yang  lebih  dari  5%  digunakan  kuat  tekan  beton  pada  kadar  lumpur  5% sebagai acuan.
3. Hasil penelitian menunjukan penurunan kuat tekan beton terjadi pada kadar lumpur lebih dari  5%.  Hasil  sesuai  dengan  dugaan  kajian  teoritis  menggunakan  pola  runtuh  mortar pada beton. Penurunan kuat tekan beton terjadi pada kadar lumpur 5% sampai dengan kadar lumpur 15% mencapai maksimal 16%.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  mengenai  kandungan  lumpur  pasir  pada  campuran  beton,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Semakin  banyak  kandungan  lumpur  pasir  yang  terdapat  pada  campuran  beton  maka kuat  tekan  beton  akan  mengalami  penurunan,  berdasarkan  kajian  teoritis  pola  runtuh mortar  pada  beton,  kandungan  lumpur  ini  akan  menghalangi  lekatan  antara  pasta semen dengan permukaan agregat halus, yang berakibat kuat tekan beton berkurang.
2. Penurunan kuat tekan beton terjadi pada beton yang memiliki kandungan lumpur pasir lebih dari 5%.
3. Penurunan  kuat  tekan  beton  relatif  kecil  terjadi  pada  kadar  lumpur  pasir  5%  sampai dengan kadar lumpur pasir 15%.

## 6. SARAN
Penelitian ini perlu dilakukan uji kuat tekan beton kembali pada kandungan lumpur 0% dan kandungan  lumpur  5%  dalam  campuran  beton,  mengingat  hasil uji  kuat  tekan  beton  rata- rata  umur  7  hari  kandungan  lumpur  0%  lebih  kecil  dari  kandungan  lumpur  5%.  Secara teoritis  seharusnya  kuat  tekan  beton  yang  tidak  mengandung  lumpur,  memiliki  kuat  tekan beton  yang  lebih  besar  dari  beton  yang  mengandung  lumpur  karena  tidak  ada  yang menghalangi lekatan antara permukaan agregat halus dengan pasta semen. Uji kuat tekan beton ini berlaku untuk slump 30 mm-60 mm dan slump 60 mm-180 mm

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Attar, T. S. (2013). A Quantitative Evaluation of Bond Strength Between Coarse Aggregate and Cement Mortar in Concrete. European Scientific Journal, 9(6), 46-61. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2000). SNI  03-2834-2000  tentang  Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

## Tinjauan Ulang Mengenai Kadar Maksimum Lumpur Pasir dalam Campuran Beton Cara SNI
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2011). SNI  1974:2011  tentang  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton dengan Benda Uji Silinder. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. Hermansyah,  F.  (2019). Studi  Mengenai  Pengaruh  Ukuran  Maksimum  Agregat  Kasar  pada Campuran Beton Memadat Sendiri (SCC). Tugas Akhir. Bandung: Jurusan Teknik Sipil - Institut Teknologi Nasional - Bandung.
Priastiwi, Y. A. (2013). Studi Pengaruh Kadar Lumpur pada Agregat Halus dalam Mutu Beton. Tugas Akhir. Semarang: Jurusan Teknik Sipil - Universitas Diponegoro. Sayogyo,  H.  (2006). Studi  Pengaruh  Kadar  Lumpur  pada  Beton  Normal  dan  Mutu  Tinggi. Tugas Akhir. Yogyakarta: Jurusan Teknik Sipil - Universitas Mercu Buana.
Septianto,  H.  (2012). Pengaruh  Kandungan  Lumpur  pada  Agregat  Halus  terhadap  Kuat Tekan dan Kuat Tarik  Belah Beton Normal. Tugas Akhir. Surakarta: Jurusan Teknik Sipil - Universitas Muhammadiyah.